32 п. А. ЗЕМЯТЧЕНСК1Й. 



д-йлились обычные октаэдрическ1е кристаллы квасцовъ и отдельно кристаллы мЬднаго купо- 

 роса. 



Аналогичное д'Ьйств1е произошло съ металлическимъ цинкомъ, магн1емъ и алюмин1емъ. 



Д-Ьйстихе металлическаго цинка. 



Квасцы д-ййствуютъ на цинкъ съ замЬтнымъ выд'Ьленхемъ водорода (по истечен1и н-Ь- 

 сколькихъ часовъ на поверхности цинковыхъ листочковъ появляются крупные пузыри во- 

 дорода). 



Такимъ образомъ цинкъ растворяется въ насыщенномъ растворЬ квасцовъ энергич- 

 нее м^Ьди. Вначал'Ь д-Ьйствхя квасцы продолжали кристаллизоваться въ обычной октаэдри- 

 ческой Форм-Ь. Спустя н'Ькоторое время кристаллизащя не только прекратилась, но раство- 

 рились и т4 кристаллы, которые образовались ран-Ье. Зат-^мъ чрезъ 2 — 3 дня выд'Ьлилось 

 небольшое количество мелкихъ кристалликовъ плоскихъ и вытянутыхъ по одному направ- 

 .11ен1ю (при изсл'Ьдован1и они оказались приеадлежаш,ими двойной соли КгЗО^. 2а80^ бНзо; 

 см. ниже). Ихъ габитусъ обусловливался развипемъ |100}, {Ьк1} и }Ш}. 



При небольшомъ охлажден1и (съ 18° на 15° С.) въ томъ же раствор'Ь выд'Ьлилось 

 н'Ьсколько кристалликовъ кубическихъ квасцовъ. 



При дальн-Ьйшемъ испаренхи раствора кубические кристаллы едва-едва росли. Вновь 

 появившееся им'Ьли плоскую Форму и вообще проявляли р-Ьзкея черты угнетен1я. Вм-Ьст-Ь 

 съ ними выпало изъ раствора множество мелкихъ кристалликовъ указаниаго выше га- 

 битуса. 



Ч'Ьмъ дальше шло испарен1е, т'Ьмъ гуще становился растворъ. Наконецъ онъ пре- 

 вратился въ тягучую липкую массу, совершенно подобную той, которая получалась привы- 

 мариван1и (при 45 — 50°) насыщеннаго раствора квасцовъ въ присутств1и буры (см. 

 стр. 28). 



Опытъ съ цинкомъ былъ повторенъ. Получались т'Ьже результаты: вм'Ьст'Ь съ кри- 

 сталлами двойной сбрыокислой соли кал1я и цинка выд-блялись мелк1е кубическ1е кристал- 

 лики квасцовъ, которые росли едва заметно. 



Угнетенный ростъ кубическихъ кристалловъ р'йзко проявлялся при попыткахъ полу- 

 чить бол-Ье крупные размеры перенесен1емъ готоваго кубическаго кристаллика въ насы- 

 щенный растворъ, содержащ1Й въ себЬ цинкъ. Въэтихъ случаяхъ при кристаллизащи боль- 

 шая часть пересыщен1я вьшадаетъ въ вид-Ь см'§си мелкихъ кристалликовъ кубическихъ 

 квасцовъ и указанныхъ выше одноклином'брныхъ кристалликовъ. Положенный же готовый 

 кубическ1Й кристалликъ увеличивался чрезвычайно слабо. 



Кром-Ь медленной скорости роста угнетен1е выразилось также въ несовершенств'Ь 

 криста.мообразован1я: грани были матовы, ступенчаты; ребра дугообразно изогнуты. 



Если тягуч1Й растворъ при дальн'Ьйшемъ испареши образуетъ на своей поверхности 

 кристаллическую корку, то растворъ достигаетъ такой густоты, что не выливается изъ 

 пробирки, оставаясь совершенно прозрачнымъ. Въ такомъ сиропе свободно висЬли мелме 

 кристаллики кубич. квасцовъ, а также кристаллики двойной соли К;,804 2п80д. бНаО. Но 



